23 



Die Methode, nach welcher diese Untersuchungen vorgenommen 

 wurden,' war folgende: 



Zuerst wurden alle Proben bei einer Temperatur von 80—85° R. ge- 

 trocknet, schnell gewogen und durch den Gewichtsverlust die Menge des 

 hygroskopischen Wassers bestimmt. Die getrocknete Substanz kam hier- 

 auf in den Apparat zur Entwicklung der Kohlensäure, diese wurde durch 

 verdünnte Salzsäure ausgetrieben; der Gewichtsverlust ergab den Kohlen- 

 säuregehalt. Die Lösungen wurden nun zuerst filtrirt, die Filtrate mit 

 Salpetersäure versetzt, hierauf bis zu 2 [3 des Volumens eingedampft, dann 

 in der Wärme durch Ammoniak Eisenoxyd und Thonerde gefällt. 

 Zu den Filtraten hiervon wurde oxalsaures Ammoniak gegeben , um den 

 Kalk (als oxalsauern) zu fällen. Die Filtrate desselben wurden bis 1 js 

 des Volumens eigedampft, dazu phosphorsaures Ammoniak und überschüs- 

 sig Ammoniakflüssigkeit gesetzt, wodurch die Magnesia (phosphorsaure 

 Ammoniak-Magnesia) ausgefällt wurde. Eisenoxyd und Thonerde wurden 

 getrennt, indem die betreffenden Rückstände wiederholt mit Kalilauge ge- 

 kocht wurden, bis sich ein dunkelbrauner Niederschlag von Eisenoxyd 

 zeigte; die Thonerde, welche noch in Lösung war, wurde durch Schwefel- 

 ammonium gefällt. — Hierauf wurden alle Rückstände geglüht und ge- 

 wogen. Vorher wurde der oxalsaure Kalk durch Zusatz von kohlensau- 

 rem Ammoniak (unter Glühen) in kohlensauren Kalk, sowie die phosphor- 

 saure Ammoniak-Magnesia durch Glühen in pyrophosphorsaure Magnesia 

 verwandelt; diese wurde aber in Rechnung gebracht als kohlensaures 

 Salz. 



Das kaolinische Cement, welches in einigen Proben in grösserer 

 Menge auftrat, wurde noch weiter untersucht, und zwar durch Schwefel- 

 säure und kohlensaures Natron aufgeschlossen und dann auf Alkalien ge- 

 prüft. Kali wurde gefällt durch Platinchlorid, Natron durch anti- 

 monsaures Kali. 



Das meiste Kali (wegen der geringen Menge nur qualitativ be- 

 stimmt) fand sich im Sandsteine von Harpersdorf, Natron war in demsel- 

 ben in kaum bemerkenswerthen Spuren vorhanden. 



Das Resultat dieser Analysen war: 



I. Kaolin-Sandstein von Eisenberg. 



In 10000 Theilen: 

 CaO,C0 2 

 MgO,CO a 

 FeO,C0 2 



== 3,00| 

 = 2,40, 



3,55 



in HCl löslich. 



A1 2 3 

 Fe 2 3 

 A1 2 3 

 SiO 3 



= Spuren ( 

 = 63,92, 

 == 101,40. 



5,85 



mit SO 3 u. NaO,C0 2 aufgeschlossen. 



Latus 



180,12 



